TCVN8257-8:2009

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8257-8:2009 về Tấm thạch cao - Phương pháp thử - Phần 8: Xác định độ thẩm thấu hơi nước TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8257-8 : 2009 TẤM THẠCH CAO - PHƯƠNG PHÁP THỬ- PHẦN 8: XÁC ĐỊNH ĐỘ THẨM THẤU HƠI NƯỚC Gypsum boards - Test methods - Part 8: Determination of water vapor transmission 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định độ thẩm thấu hơi nước của tấm thạch cao có lớp phủ tráng kim. 2. Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau là cần thiết khi áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm các bản sửa đổi, bổ sung (nếu có). TCVN 8257-1 : 2009, Tấm thạch cao - Phương pháp thử - Phần 1: Xác định kích thước, độ sâu của gờ vuốt thon và độ vuông góc của cạnh. TCVN 8257-2 : 2009, Tấm thạch cao - Phương pháp thử - Phần 2: Xác định đ ộ cứng của cạnh, g ờ và lõi. 3. Nguyên tắc Độ thẩm thấu hơi nước được xác định bằng khối lượng hơi nước truyền qua một đơn vị diện tích bề mặt của vật liệu trong một đơn vị thời gian dưới điều kiện nhiệt độ và độ ẩm xác định ở hai bề mặt vật liệu. 4. Lấy mẫu Theo Điều 2 của TCVN 8257-1 : 2009. 5. Thiết bị và dụng cụ 5.1. Dụng cụ thử: Được làm từ vật liệu không bị ăn mòn, không bị thấm nước hoặc hơi nước, c ó dạng hình khay vuông. Dụng cụ có miệng h ở kích thước (254 x 254) mm và chiều sâu 19 mm. Trên miệng dụng cụ thử có đường viền rộng 19 mm, cuối viền có gờ cao hơn mẫu thử không vượt quá 6 mm khi mẫu được đặt vào (xem Hình 1). Kích thước tính bằng milimét Hình 1 - Dụng cụ thử độ thẩm thấu h ơ i nước 5.2. Bu ồ ng thử , có khả năng điều chỉnh được nhiệt độ nằm trong khoảng (27 ± 2) °C và độ ẩm ở (65 ± 5) %. 5.3. Cân , có độ nhạy nhỏ hơn 1 % của sự thay đổi khối lượng trong suốt giai đoạn ổn định. 5.4. Chất hút ẩ m : Sử dụng CaCI 2 khan với kích thước hạt không lớn hơn 2,36 mm và không nhỏ hơn 600 m m, hoặc có thể dùng Silicagel đ ã được hoạt hóa ở 200 °C và khả năng hút ẩm trong suốt quá trình thử nghiệm phải nhỏ hơn 4 %. Cả hai loại chất hút ẩm trên khi sử dụng bắt buộc phải được sấy khô ở 200 °C . 5.5. Ch ấ t trám: Có thể sử dụng nhựa đường hoặc para f in nóng ch ả y để gắn mẫu thử vào khay thử. 6. Chuẩn bị mẫu thử Cắt 4 mẫu thử vuông có k í ch thước cạnh (289 ± 1) mm. 7. Điều kiện ổn định mẫu thử Theo Điều 7 của TCVN 8257-2 : 2009. 8. Cách tiến hành Cân mẫu thử trước khi gắn vào dụng cụ thử. Cân và đổ đầy chất hút ẩm vào dụng cụ thử sao cho cách bề mặt mẫu thử khoảng 6 mm. Gắn mẫu thử vào dụng cụ thử bằng chất trám (và kẹp nếu cần thiết). Sau đó đưa vào buồng thử với nhiệt độ nằm trong khoảng (27 ± 2) °C và độ ẩm ở (65 ± 5) %. C â n dụng cụ thử có gắn mẫu thử theo khoảng thời gian định sẵn (thường khoảng 8 đến 10 lần trong suốt thời gian thử). Ghi lại chính xác thời gian của các lần cân, nếu việc cân được tiến hành hàng giờ ghi lại thời gian chính xác 30 s, nếu việc cân tiến hành hàng ngày ghi lại thời gian chính xác 15 min. Tại lần cân đầu khối lượng có thể thay đổi nhanh chóng, sau đó sự ổn định sẽ đạt được tới khi tốc độ thay đổi khối lượng là không đổi. Khi sự thay đổi khối lượng giữa các lần cân gần như không đổi hoặc khối lượng chất hút ẩm vượt quá 10 % so với ban đầu thì ngừng cân. Sự thay đổi khối lượng này ký hiệu là G. Độ thẩm thấu hơi nước (W) tính bằng ng/Pa.s.m 2 lấy chính xác tới 1 đơn vị, được xác định theo công thức sau: W = trong đó: G: Khối lượng thay đổi, tính bằng mg; t: Thời gian mà mẫu thử đạt được sự thay đổi khối lượng không đổi, tính bằng giây ; A: Diện t í ch bề mặt thử, tính bằng m 2 ; S : Áp suất hơi bão hò a ở nhiệt độ thử nghiệm, tính bằng Pa; R 1 : Độ ẩm tương đối của vùng trong dụng cụ thử chứa chất hút ẩm, tính bằng %; R 2 : Đ ộ ẩm tương đối của buồng thử, tính bằng %. 9. Báo cáo thử nghiệm Theo Điều 6 của TCVN 8257-1:2009.